— 107 — 



vedere resta escluso il sospetto che nel caso della torsione temporaria possano 

 intervenire cause disturbatrici rilevanti, anzi si è in grado di constatare che, 

 ove non si ecceda molto nello due specie di deformazioni, relativamente alle 

 condizioni di postosità del corpo, vi è un certo andamento regolare nei ri- 

 sultati con accenno ad un aumento graduale delle al crescere di T. Che 

 sia questo aumento dovuto del tutto alla circostanza che variano con la tra- 

 zione le dimensioni del filo è da escludere, poiché le variazioni di T, calcolate 

 in base ai valori di Jl, sono assai piccole di fronte a quelle che fornì 1' espe- 

 rienza. 



D'altronde è giusto notare che siamo molto lontani da una legge di 

 proporzionalità fra le (J e le r, atteso il fatto che d' ordinario coi metalli 

 meno pistosi quando si va alle torsioni più grandi ÌQ S e Ji, pur mantenendosi 

 fra loro eguali in valore assoluto, in luogo di crescere col carico torcente, 

 diminuiscono. Si credette pertanto che coli' aumentare di T fosse possibile otte- 

 nere r inversione dei segni di e S^, ma tutte le prove in proposito mostrarono 

 che al di là di un certo limite del peso torcente acquistavano il sopravvento 

 i fenomeni di elasticità di seconda specie, pe: cui la nostra aspettativa restò 

 delusa. 



Solo col nichel, almeno per torsioni non molto elevate, si ebbe un com- 

 portamento eccezionale per ciò che riguarda 1' influenza della trazione sulla 

 flessione essendosi ottenuta alla carica diminuzione dell' angolo ed aumento 

 alla scarica. 



Questo particolare, nel mentre elimina ogni dubbio di azione estranea 

 inerente al nostro metodo sperimentale, offre un valido appoggio all' opinione 

 che vi sia un legame fra il comportamento elastico e magnetico dei corpi, 

 essendo risaputo che il nichel, rispetto al ferro, presenta per le proprietà 

 magnetiche delle anomalie rilevanti che si palesano in ispecial modo nei fe- 

 nomeni magnetoelastici. 



L' esame dei nostri risultati ci ha permesso poi di porre in rilievo altri 

 fatti che meritano di essere menzionati. 



Dai valori Jl riportati nell' ultima colonna di ciascuna tabella si vede 

 che gli allungamenti dovuti al peso tensore non si mantengono costanti, ma 

 in generale presentano una diminuzione al crescere ed un aumento al dimi- 

 nuire di P. In taluni casi il fenomeno si apprezza nettamente, e di prefe- 

 renza coi metalli pastosi, in altri 1' andamento delle Jl è alquanto incerto, 

 ma vi è sempre quanto basta per ritenere verificato il fatto. 



Ed è ancora da osservare che per la torsione pare si abbia un piccolo 

 accorciamento del filo non stirato; infatti la distanza fra la mira attaccata 

 ad esso e la lastrina di riferimento legata al filo di confronto, misurata a 

 mezzo del micrometro oculare, si è trovata sempre più piccola a misura che 

 cresceva il peso torcente. Nè possiamo tralasciare di aggiungere che per i 

 due fatti ora accennati, il nichel si comporta al contrario degli altri metalli. 



